910 C. Doelter und E. Dittler, 



Chloritoid von Zermatt 



schmilzt bei 1400° zu einer sehr zähen, nicht flüssigen Masse. 



a) Einstündige Erhitzung: 



Nur Glas. 



b) Zvvölfstündige Erhitzung: 



Dunkelgefärbtes Glas mit rhombischem Pyroxen. 



Fe-armer Chlorit vom Zillertal. 



Durch 3000 Maschen gesiebtes Pulver schmilzt leicht und 

 krystallisiert aus dem Schmelzfluß als Fe-armer Enstatit (starke, 

 positive Doppelbrechung). Die Krystalle sind nur wenig pleo- 

 chroitisch. Ein Dünnschliffpräparat von Chlorit wurde bis auf 

 1 100 und 1250° erhitzt und die Änderung der Interferenzfarben 

 im C. Doelter'schen Heizmikroskop beobachtet. Bei 1100° 

 wurde Blasenbildung beobachtet, während der Schliff homogen 

 blieb und keine optische Veränderung zeigte. Die Blasen deuten 

 auf entweichendes Konstitutionswasser. 



Zur Entscheidung der P'rage, ob es sich hier um eine 

 feste Lösung ähnlich wie bei Tremolit^ oder um Kon- 

 stitutionswasser handelt, wären Wasserbestimmungen bei 

 steigender Temperatur auszuführen. 



Mit dem umgeschmolzenen Chlorit-Enstatitglas wurde 

 ein Versuch derart ausgeführt, daß das feinste Pulver mit 

 normaler Natronlauge am Wasserbad digeriert wurde. 



Von 0-9020^ gingen nach zweistündiger Behandlung 

 0*1694^ in Lösung, welche sich nahezu als reine Tonerde 

 erwiesen. Fe und Mg waren nur in Spuren vorhanden. 



Die ausgeschiedene Tonerde ergibt 18*78^0, d. i. nahezu 

 die ganze vorhandene Tonerde, welche sonach in dem aus- 

 geschiedenen Glas gelöst gewesen sein mußte. 



3 E. T. Allen und Z. K. Clement, Zeitschr. für anorg. Chem., Bd. 68, 

 p. ol 7 bis '.WM. 



